206 
2. sofort nach Eintritt einer bestimmten Feldstärke die 
zugehörige Magnetisierungsintensität annimmt. 
Diesem Zustande vollkommener magnetischer Weichheit 
entsprechen (soweit man bisher weiss) nur die schwach para- 
magnetischen Substanzen, und im umgekehrten Sinne dem 
Vorzeichen • naöh, die diamagnetischen. Dagegen entsprach 
ihm in der einen oder anderen Beziehung, oder in beiden, 
weder gehärteter Stahl noch das allerweichste Eisen. Diese 
zeigen : 
1. permanente magnetische Nachwirkung, die bekanntlich 
von E. Warburg zuerst vollständig untersuchte Hysterese. 
Bei einem Uebergang von einer ersten Feldstärke zu 
einer anderen zweiten und wieder Rückkehr zu der 
ersten zeigt die Magnetisierungsintensität eine dauernde 
Abweichung von dem erstmaligen Werte im Sinne der 
zwischenliegenden zweiten Feldstärke bezw. Magneti- 
sierung. 
2. Ausserdem kann aber auch eine temporäre magnetische 
Nachwirkung auftreten, indem das Eisenstück beim Ein- 
setzen einer veränderten Feldstärke nicht sogleich den 
definitiven Wert seiner Magnetisierungsintensität an- 
nimmt, sondern erst allmählich. Auf diese temporäre 
magnetische Nachwirkung ist ebenfalls zuerst von Herrn 
F. Kohlrausch hingewiesen worden x ) ; sie wurde von 
Lord Rayleigh, Ewing, Fromme, Mazzotto, Klemencic 
im Einzelnen verfolgt. 
Die Entdeckung der ferromagnetisierbaren Mangan- 
legierungen durch Herrn Fritz Heusler im Jahre 1895 bezw. 
1898/99 hat auch bezüglich der vorstehenden Eigenschaften 
zu höchst merkwürdigen Ergebnissen geführt. Bekanntlich 
sind die unten vollständigen Untersuchungen über jene inter- 
essanten, magnetische Verbindungen enthaltenden, Mangan- 
1) F. Kohlrausch, Pogg. Ann. 128 , 3, 1866. 
